168 



dunkelgrünen nicht kugelig abgesonderten sondern eingewachsenen 

 Olivine: so entsteht ein Zersetzungsprodukt, welches bald schwäch 

 rostgelb, bald schwach gelbgrün ist, aber in beiden Fällen enthält 

 das Zersetzungsprodukt glanzlose, mürbe, sehr dunkelgrün gefärbte 

 Körnchen in seiner Masse vertheilt. Inwiefern nun eine Unterschei- 

 dung dieser Olivine in zwei Abänderungen chemisch begründet, er- 

 geben die Analysen: I. des frischen hellgrünen von H. 7, Gew. 3,22, 

 hellspargelgrün, mit weissem Strich und Glasglanz; II. des dunkel- 

 grünen frischen von H. 7, Gew. 3,19, dunkel pistaziengrün mit weis- 

 sem Strich, glasartigem Glänze und durchscheinend; III. des zersetz- 

 ten, Gew. 2,01, rostgelb, matt, glanzlos, mit mürben dunkelgrün ge- 

 färbten Körnchen. 



I. II. III. 



Kieselsäure 47,32 52,03 45,95 



Thonerde mit Spuren v. Chromoxyd 3,99 — — 



Eisenoxydul 11,70 8,63 13,87 



Eisenoxyd — — 2,02 



Nickeloxydul 0,32 0,44 0,29 



Magnesia 30,30 37,31 23,99 



Kalk — — 3,90 



Kohlensäure — — 3,90 



Wasser 0,67 0^4 6/79 



100,30 99,25 100,71 



Aus diesen Analysen folgt: 1. Die frischen Olivine von Unkel sind 

 theils Thonerdehaltig, theils Thonerdefreie. Die Thonerde der erstem 

 vertritt einen äquivalenten Theil der Kieselsäure. 2. Die thonerdehal- 

 tigen Olivine enthalten Spuren von Chromoxyd, welches den andern 

 fehlt. 3. Alle Olivine von Unkel sind Nickel- und Manganhaltig, frei 

 dagegen von Kupfer und Zinn. 4. Alle Olivine von Unkel enthalten 

 kleine Mengen von Wasser. 5. Die Thonerdehaltigen Olivine lassen 

 sich von den Thonerdefreien schon durch hellere Farbe und ihre 

 Strucktur unterscheiden, zumal bei beginnender Verwitterung. 6. Die 

 Olivine von Unkel entsprechen nicht der allgemeinen Formel eines 

 Monosilikates 2RO.Si02, sondern sie sind in frischem Zustande zu 

 betrachten als eine Verbindung von 1 Monosilikat mit 4 Bisilikat. 7. 

 Das Verhältniss von Eisenoxydul zu Magnesia ist in den Thonerde- 

 haltigen und Thonerdefreien Olivinen verschieden, in jenen 1:3, in 

 diesen 1:8. Beide sind dem von Bischof angeführten Verhältniss die- 

 ser Basen für basaltische Olivine 1:10 nicht gleich. 8. Die Einwürfe 

 gegen Klaproths Analyse des Unkeier Olivins sind unbegründet, denn 

 derselbe stellt in der That ein Gemenge dar. 9. Die Zersetzung die- 

 ses Olivins erfolgt in der Art, dass die Basen desselben in grösseren 

 Mengen als die Kieselsäure fortgeführt werden, während Wasser auf- 

 genommen wird so zwar, dass der Olivin in völlig zersetztem Zu- 

 stande ein wasserhaltiges Bisilikat wird von der Formel 2(RO.Äi02) 

 -|-H0. 10. Die Magnesia wird bei diesem Processe in grösserer Menge 

 fortgeführt als das Eisen , denn das ursprüngliche Verhältniss von 



